J284 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Surfine r.haiiHagcs à iioo°. 



approxi- "■""" — ^ — ' ~ 



Nature du nii-lal. Masse. Volume, mative. 1". 2'. 3". Total. 



cm- 



Barre de i='"(i) 38,6 5,o 22,0 0,8 (^^5^ o,5i I '''" 



„ (2) 38-7 5,0 22,0 o,.56 ^ ' ' ( 1,09 



Tôle de 1""" (I) 4i,o 5>25 ^o-» ^'^ ' , ' o 01 S '^'^^ 



(2) ^,,,.-, 5.32 80.0 5,3 ( ''^ °'^" I 6,46 



Limaille de la barre . 



de I- .. 46, o 5,9 , iG,i 3,56 0,08 19,74 



"'^ ' ^ ' ^ ( grande \ 



Ces résultats montrent qu'il est extrêmement difficile d'extraire les gaz 

 contenus dans les fers et aciers; le troisième chauffage à iioo" permet de 

 retirer encore une quanlité importante de gaz, variable suivant le degré de 

 division du métal (o,.") pour loo du volume total extrait pour le métal très 

 divisé et 20 pour loo pour le métal sous forme de tôle ou de barre ). 



Kn totalisant les volumes de gaz et en exprimant pondéralemcnl les 

 résultats par rapport au poids de l'échantillon mis en œuvre, on arrive au 

 Tableau ci-dessous : 



Nature Volume Volume en ,-enlimHrcs cubes. l'oiiU pouf .00 du m,,u.\. 



ilu métal. ..pfralionF. Masse. îles gaz. f.O-. H. 1.0. 



lMldeo-,j...S^''"'"'!•! 34^0 33^^ G,.. 11,89 0,7" ^A> 'N°35 o,oo3. 0,047 o,o.o3 0,0957 



Kilder-".... V'T" .',0,0 .36,43 7,"- 7.«3 .o,.3 ,,36 o,o3.5 0,00,7 0,06. 0,004. o.-o.c, 



,V,lede.- 3 » 8.,.-, 78,7.5 5,oS ,7,40 53,46 2.8, 0,0,2 0,00,8 0,08, 0,004. 0,0,,,, 



Me...:;; 3 „ 4^,0 ,06,0 5, .6 29,,, 66.45 5,22 0,02, o,oo56 o,,8 0,0,4, 0,2207 



Les quantités de gaz ainsi trouvées sont de l'ordre de grandeur des quan- 

 tités de soufre et de phosphore existant ordinairement dans les fers et aciers, 

 mais un fait intéressant est celui qui se rapporte à l'azote. Les nombres 

 obtenus pour la teneur de cet élément sont de l'ordre de grandeur de ceux 

 obtenus par M. Braune [Du rôle de l'azote dam les fers et aciers { Revue de 

 Métallurgie, t. I, i9o5, p. ',97; t- "> i9<'7> P- ^^^^)^■ S'il devenait possible 

 d'extraire en une seule fois les gaz contenus dans le métal, on aurait ainsi 

 un procédé direct de dosage de l'azote. 



Incidemment, par suite de la rupture de récipients en porcelaine, j ai 

 observé que, dans le vide, le fer commençait à se volatiliser à 900" et que le 

 phénomène était extrêmement net à 1 100". 



'e 



